Aditzelintcr Ahsclinilt. Fasern. ;{43 



.hite angesehen werden, da iliie Festigkeit wegen der schun genannten ra- 

 schen partiellen Umsetzung der Zellwände in l[iiniiri-id)stanzen sehr leidet. 



Im Handel kommt diese Faser manchmal als .Inte vor. Ich habe 

 selbst Gelegenheit gehabt. di(^sf'lbf' unifr dv .luti' des eui-<jpüischen Han- 

 dels nachzuweisen. 



Der Wassergehalt der lufttrockenen Faser beträgt 6,8 — 9,7 Proc. In 

 mit Wasserdampf vollkommen gesättigtem Räume erhebt sich der Was- 

 sergehalt bis auf 13,0 — 22,7 Proc. Das niederste Maximum des Was- 

 sergehaltes entspricht den frischen , flachsgelben , das höchste der ge- 

 l)räunten Faser. Die völlig trockene Faser ergiebt 1,05 Proc. Asche. 



Jodlösung färbt die Faser goldgelb. Auf Zusatz von Schwefelsäure 

 wird bloss die Intensität dieser Färbung gesteigert. Nur sehr selten habe 

 ich an dieser Faser nach Einwirkung dieser beiden Reagentien ein Bläu- 

 lich- oder Griinlichwerden beobachtet. Kupferoxydammoniak bläut die 

 Faser augenblicklich und bringt sie, wenn das Reagens ganz frisch ist 

 und Baumwolle rasch löst, zu starker Aufquellung. Schwefelsaures Anilin 

 färbt die Faser intensiv goldgelb, Phloroglucin und Salzsäure intensiv 

 rothviolett. Nach Vorbehandlung in Chromsäure wird die Faser durch 

 .Tod und Schwefelsäure gebläut, durch Kupferoxydammoniak ohne Rück- 

 stand gelöst und durch schwefelsaures Anilin nicht mehr verändert. — 

 Diese Reactionen zeigen deutlich, dass es auf chemische Weise nicht 

 gelingt, die Abelmoschusfaser von der echten Jute (Corchorusfaser) zu 

 unterscheiden. Es gelingt hingegen durch Benutzung der morphologischen 

 Charaktere sehr wohl die beiden Fasern auf mikroskopischem Wege aus- 

 einander zu halten. 



Die Faser, wie sie im Handel erscheint, seti^t sich zum grössten 

 Theile aus isolirten zarten Fasern von etwa 0,07 m Länge zusammen. 

 Dazwischen finden sich noch halbzerlegte Faserbündel vor, die ein weit- 

 maschig-netzartiges Aussehen zeigen. Die isolirten Fasern haben eine 

 Dicke von 30 — 70 u. Der Länge nach unter dem Mikroskop ausgebreitet, 

 erscheinen zwischen vielen Fasern breite Spalten, welche von Bastmark- 

 •<trahlen herrühren, deren Zellen aber fast gänzlich aus dem Gewebe 

 herausgefallen sind. Der Querschnitt jeder Faser setzt sich aus kleinen 

 Polygonen mit fünf bis sechs Seiten zusammen, innerhalb welcher, ähn- 

 üch so wie bei der Jute, höchst ungleiche Hohlräume sichtbar werdi^ii. 



In jedem Bastbündel des Stengels und fast in jedem einzelnen Bündel 

 dieses Faserstoffes finden sich zweierlei histologische Elemente vor, näm- 

 lich Bastzellen und Bastparenchymzellen (gefächerte Bastzellen), welche 

 letztere in der .Jute fehlen. 



Die Bastzellen sind durcl» Chromsäure leicht zu isoliren. Ihre Länge 

 misst bloss 1 — 1,6 mm. Die maximalen Dicken betragen 8 — 20, meist 

 16 a. Die häufigste Dicki^ der Bastzelle der Abelmoschusfaser fällt mit 



